— 69 — 



2. 



Sali di sodio. 



Tra i sali sodici alla temperatura di solidificazione delle varie miscele 

 la solubilità allo stato solido è completa. La curva di cristallizzazione è 

 continua con minimo a circa 40 7o ^lol. Na2 SO4 . 



Tabella 2^ 



"lo in peso 

 Naa SO4 



"la molecolare 



Inizio 

 di 



cristallizzazione 



Temperature 

 di 



trasformazione 



0 



0 



854° 



430° 



10 



7,66 



848 





20 



15,73 



837 





35 



28,67 



828 





47 



39,82 



828 





62 



54,90 



833 





75 



69.13 



848 





88 



84,56 



866 





93,5 



91,49 



874 





95,5 



94,06 



882 



183 



96,3 



95,11 



886 



200 



98,5 



98,00 



888 



223 



100 



100 



892 



238 



10 



20 



30 



40 50 60 70 

 0 mol. Naa SO4 



FiG. 2: NaaSOi + Naa CO» 



Il punto di trasformazione del solfato puro, 238", viene abbassato per 

 aggiunta di carbonato; per una concentrazione di 5,94 Vo mol. Na2 CO3 esso 

 giace a 183°: per questa concentrazione la trasformazione è segnata da un 

 lieve rallentamento, per le miscele contenenti una quantità maggiore di 

 carbonato non fu più possibile osservare la trasformazione. 



Il punto di trasformazione del carbonato, appena visibile per il sale 

 puro non si lascia più notare nelle miscele con il solfato; è quindi impos- 

 sibile seguire questo punto. 



